538 
H. E. Boeke, 
Die Methode der Abkühlungskurven ist hei Umwandlungen wie 
diejenige des Borazit mit schwacher Wärmetönung 1 für eine genaue 
Messung der Umwandlungstemperatur nicht brauchbar. Dagegen 
kann man bei übereinstimmender Versuchsanordnung die relative 
Höhe der gesuchten Temperaturen für die verschiedenen Varietäten 
mit großer Annäherung aus den Kurven ableiten. Die gegenüber 
denen des eisenfreien Borazit höheren Temperaturzahlen der Umwand- 
lung der eisenhaltigen Verbindung entsprechen den Angaben bezüg- 
lich der optischen Änderung des rhombischen in regulären Borazit. 
Was die dilatometrische Methode der Umwandlungsbestimmung 
anlangt, so zeigten eine Reihe von Vorversuchen, daß organische 
Füllflüssigkeiten, wie Paraffin und Diphenylamin bei der hier nötigen 
hohen Temperatur und zu erwartenden sehr geringen Volumände- 
rung nicht brauchbar waren. Es bleibt dann noch Quecksilber 
übrig, das auch von Meyerhoffer beim Borazit verwendet wurde. 
Das Quecksilber, als nicht benetzende Flüssigkeit, ließ sich jedoch 
auch bei drei Atmosphären Überdruck nicht durch das etwas an- 
gepreßte Staßfurtitpulver hindurchführen. Bei lockerer Füllung und 
entsprechend großer Menge Füllflüssigkeit war aber keine Aussicht 
vorhanden, positive Resultate zu erzielen, weshalb ich von dieser Be- 
stätigung der optischen und thermischen Ergebnisse Abstand nahm. 
Dagegen führte ich den Versuch mit 13,2 g Borazit von der 
Hildesia durch. Die Quecksilberfüllung läßt sich unschwer aus- 
führen , indem man das Dilatometer oben mit einer guten Luft- 
pumpe verbindet und die unten zugeschmolzene Spitze nach dem 
Evakuieren unter Quecksilber abbricht. Die Spitze wird wieder 
zugeschmolzen , das überflüssige Quecksilber durch Erhitzen aus- 
getrieben und die Kapillare nach dem Erkalten des Dilatometers 
zugeschmolzen. Dadurch entsteht bei der Verwendung des Dilato- 
meters ein Überdruck in der Kapillare, was Dampfbildung auch 
bei 300° ausschließt. — Als Heizbad benutzte ich einen Kupfer- 
zylinder mit einer eutektischen Mischung von Kalium- und Natrium- 
nitrat (54,5 Gew.-°/o KN0 3 , Schmelzpunkt. 2 IS 02 ). Diese Schmelze 
ist dünnflüssig und völlig geruchlos; sie läßt sich bis etwa 500° 
anwenden 3 . 
Bei den Mischkristallen von reinem Magnesiumborazit und 
Eisenborazit , wie sie in der grünen Varietät vorliegen , ist nicht 
eine Umwandlungstemperatur, sondern ein Umwandlungsinter- 
vall zu erwarten. Bei den optischen Untersuchungen von Rinne 
1 Nach den Messungen von K. Kroeker (N. Jahrb. f. Min. etc. 
1892. II. p. 137) beträgt die Umwandlungswärme des farblosen Borazit 
nur 1,80 cal. — Auch die sehr empfindliche Quarzumwandlung bei 575° 
mit einer Wärmetönung von 4,3 + 1 cal zeigt sich in den Erhitzungs- 
und Abkühlungskurven durch eine über 20° ausgedehnte Verzögerung. 
(F. E. Wright und E. Larsen, Am. Journ. of Science. 1909. 27. 435.) 
2 Carveth, Journ. of phys. Chem. 1898. 2. 209. 
3 Zur bequemen späteren Benutzung gießt man die Schmelze auf 
eine Tiegel- oder Eisenplatte aus. 
